Allgemeines. Kristallographie. Mineralphysik etc. - 15 - 



Tabelle II. Angenäherte Bestimmungen. 



Substanz 



Formel 



Umwandlung 



Tem- 

 peratur 



Christobalit (aus Quarz) . . . 



Si0 2 | 



Schmelzen 



ca. 1600° 







Umwandlung in 



über 800° 







Christobalit 





Eutektikum von Christobalit 



/ Si0 2 80% 





und Sillimanit 



Schmelzen 



etwas un- 



\Al 2 Si0 5 20 °/ 

 (in Gew.-Proz.) 



ter 1600" 



jjj li lcx\ tiiv um vuii rvuitiiiu. hihi 



/ A1 2 3 3% 

 \Al 2 Si0 5 97% 











ca. 1810° 



Magnesiummetasilikat . . . 



MgSi0 3 



Umwandl. a in ß 

 (Klinoenstatit) u. 

 umgekehrt 



ca. 1375° 



/?-Calciummetasilikat (Wolla- 





Umwandl. in a- 



1190° 





CaSiO., 



CaSi0 3 (Pseudo- 

 wollastonit) und 









umgekehrt 





Calciumorthosilikat 



Ca 2 Si0 4 



Umwandl. N.a'mß 

 und umgekehrt 



1420° 





W 



Umwandl. v.ß'my 

 und umgekehrt 



675° 



Tricalciumsilikat 



3 Ca . Si 2 



Bildung von zwei 

 Phasen durch 

 Dissoziation 



ca. 1900° 



Eutektikum von Spinell und 



(MgO.Al 2 3 



Schmelzen 



ca. iyou 





} und MgO 



Albit . 



NaAlSi 3 8 



V 



unterl200° 



Oligoklas-Andesin 



Ab 3 Aiij 



7> 



1345° 



Mikroklin 



K AI Si 3 8 



n 



unterl200° 



Andalusit 



Al 2 SiO s 



Umwandlung in 

 Sillimanit 



1300" 

 und höher 1 



Cyanit (Disthen) ...... 





Umwandlung in 

 Sillimanit 



1300° 

 und höher 1 



«'-Magnesiummetasilikat (En- 





Umwandl. aus der 







MgSi0 3 



unstab. Form in 

 /?-MgSi0 3 (Klino- 



1300° 1 







enstatit) 





/S'-Magnesiummetasilikat, 





1150° 



monokliner Amphibol . . . 





Desgleichen 



und höher 1 



/'-Magnesiummetasilikat, 



1 





1150° 



rhombischer Amphibol . . 



yi 



» 



und höher 1 



1 Keine Gleichgewichtstemperaturen, sondern solche, wo die nicht 

 umkehrbare Umwandlung schnell genug verläuft, um in verhältnismäßig 

 kurzer Zeit beobachtet werden zu können. 



